PENGARUH WAKTU PERENDAMAN BASIS GIGITIRUAN RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS DALAM EKSTRAK BUAH LERAK 0,01% TERHADAP KEKUATAN IMPAK
(EFFECTS OF SOAKING TIME HEAT-CURED ACRYLIC DENTURE BASE RESIN IN 0,01% LERAK EXTRACT TOWARDS THE IMPACT STRENGTH)
Ricca Chairunnisa, Sunny Chailes
Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara JL. Alumni No. 2 Kampus USU Medan 20155

## Abstract
Acrylic denture can give a new problem to the patient if their oral hygiene and denture hygiene didn’t get a good care. The most common problem is the increasing number of Candida albicans which can cause denture stomatitis. To prevent that problem, the acrylic denture must be cleaned by denture cleanser. The 0,01% lerak extract is proved to be effective to inhibit the growth of Candida albicans. The study aimed is to find how long the acrylic resin can be soaked in the 0,01% lerak  extract  which  had  no  effect  on  decreasing  the  impact  strength  of  acrylic  resin.  This  research  was  experimental laboratory research using acrylic resin. The sample was divided into 10 groups. Group A, B, C, D, E acrylic resin was soaked in aquadest and group F, G, H, I, J acrylic resin was soaked in 0,01% lerak extract for 2, 3, 4, 5 and 7 days. Then impact strength of the samples was tested. There were significant differences of the impact strength between acrylic plates soaked in the aquadest and in 0,01% lerak extract for 2, 3, 4, 5 and 7 days. In conclusion, 0,01% lerak extract reduced the impact strength of acrylic resin.
Key words: acrylic resin, impact strength, 0,01% lerak extract

## Abstrak
Gigitiruan berbasis  akrilik dapat  menimbulkan  masalah baru bagi pasien jika  kebersihan  rongga  mulut dan  gigitiruan tidak terjaga. Masalah yang paling umum terjadi yaitu meningkatnya jumlah Candida albicans yang dapat menyebabkan denture stomatitis . Untuk mencegah hal tersebut, gigitiruan berbasis akrilik harus dibersihkan dengan bahan pembersih gigitiruan.  Ekstrak  lerak  0,01%  terbukti  efektif  menghambat  pertumbuhan Candida  albicans .  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  berapa  lama  resin  akrilik  dapat  direndam  dalam  ekstrak  lerak  0,01%  dan  tidak  berpengaruh  pada penurunan  kekuatan  impak  resin  akrilik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimental  laboratoris  dengan  bahan resin  akrilik.  Sampel  dibagi  menjadi  10  kelompok.  Resin  akrilik  kelompok  A,B,C,D,E  direndam  dalam  akuades  dan kelompok  F,G,H,I,J direndam dalam  ekstrak  lerak 0,01%  selama 2,3,4,5 dan 7  hari.  Setelah itu, kekuatan impak dari sampel diuji. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan kekuatan impak resin akrilik yang direndam dalam  akuades  dan  ekstrak  lerak 0,01%  selama 2,3,4,5 dan 7.  Sebagai  kesimpulan,  ekstrak  lerak 0,01%  menurunkan kekuatan impak resin akrilik.
Kata Kunci : resin akrilik, kekuatan impak, ekstrak lerak 0,01%

## PENDAHULUAN
Resin akrilik polimerisasi panas (RAPP) merupa- kan  bahan  yang  paling  banyak  digunakan  dalam pembuatan basis gigitiruan. 1 Permukaan resin akrilik yang menghadap ke jaringan rongga mulut biasanya terdapat  celah  mikro.  Dengan  adanya  saliva  dapat
membentuk  pelikel  dan  menyebabkan  sisa  makan- an, plak, mikroorganisme dan Candida albicans mu- dah  menempel  pada  gigitiruan  sehingga  meng- akibatkan  terjadinya denture  stomatitis . 2,3 Hal  ter- sebut  dapat  dicegah  dengan  membersihkan  gigi- tiruan secara rutin. 4 Buah lerak ( Sapindus rarak ) da- pat  menjadi  alternatif  bahan  pembersih  gigitiruan
karena  memiliki  efek  anti  jamur  dan  antibakteri. 5 Kandungan  utama  buah  lerak  yaitu  saponin,  me- rupakan  senyawa  aktif  sebagai  deterjen  dan  bahan pembersih gigitiruan. 6,7 Hasil penelitian Namira me- nunjukkan bahwa  kelompok bahan pembersih eks- trak  buah  lerak  lebih  efektif  daripada  klorheksidin glukonat  terhadap  jumlah Candida  albicans . 8 Na- mun,  buah  lerak  mengandung  fenol  yang  dapat mempengaruhi  sifat  mekanis  gigitiruan.  Flavonoid merupakan  golongan  terbesar  dari  senyawa  fenol. Shen  menyatakan  bahwa  polifenol  berkontak  de- ngan lempeng akrilik akan bereaksi dengan ester da- ri polimetil metakrilat dalam lempeng resin akrilik. Ikatan rantai polimer dari resin akrilik menjadi ter- ganggu sehingga mengakibatkan sifat fisis lempeng akrilik  semakin  melemah  dan  mengakibatkan  per- mukaannya  menjadi  lunak  sehingga  sebagian  resin akrilik  larut,  yang  apabila  ini  terus-menerus  terjadi akan  membentuk  pori-pori  pada  permukaan  resin akrilik dan dapat menurunkan kekuatan impak. 9,10 Kekuatan impak menurut Anderson yaitu daya ta- han suatu bahan agar tidak patah bila mendapat daya yang besar dan tiba-tiba dalam  bentuk tension dan compression . 11 Nilai kekuatan impak minimal basis gigitiruan RAPP adalah 5 KJ/m 2 . 12 Anusavice 9 me- nyatakan bahwa penurunan kekuatan impak dari re- sin akrilik juga disebabkan oleh penyerapan zat cair secara difusi oleh  RAPP. Molekul air  mengakibat- kan ikatan polimer terpisah sehingga mempengaruhi kekuatan  rantai  polimer  dan  molekul  air  juga  ber- peran sebagai plasticizer sehingga menyebabkan pe- nurunan  kekuatan  impak. 9 Sari  dkk. 10 menyatakan bahwa  senyawa  flavonoid  dalam  larutan  propolis dapat menurunkan kekuatan impak RAPP selama 8, 16,  32  dan  64  jam. 10 Handayani  dkk.,  menyatakan bahwa flavonoid dalam cabai rawit dapat menurun- kan kekuatan impak RAPP selama 1, 6 dan 18 ha- ri. 13 Pemakaian ekstrak buah lerak yang efektif  ada- lah dengan merendam gigitiruan selama 5 menit se- tiap hari, sedangkan pemakaian gigitiruan yang ideal yaitu selama 3-5 tahun. 3,8 Dari perhitungan didapat- kan  2  hari  perendaman  identik  dengan  pemakaian selama 1 tahun, 3 hari identik dengan 2 tahun, 4 hari identik dengan 3 tahun, 5 hari identik dengan 4 ta- hun  dan  7  hari  identik  dengan  5  tahun  dan  kon- sentrasi  ekstrak  buah  lerak  yang  digunakan  adalah 0,01%  karena  konsentrasi  tersebut  memberi  efek antifungal terhadap Candida albicans . 8 Berdasarkan hal tersebut, perlu diteliti apakah ada pengaruh wak- tu perendaman basis gigitiruan RAPP dalam ekstrak buah lerak 0,01% selama 2, 3, 4, 5 dan 7 hari ter- hadap kekuatan impak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pe- ngaruh  waktu  perendaman  basis  gigitiruan  RAPP dalam  ekstrak  buah  lerak  0,01%  selama  2,  3,  4,  5
dan  7  hari  terhadap  kekuatan  impak.  Manfaat  pe- nelitian  ini  adalah  diharapkan  agar  penelitian  lebih banyak  diarahkan  untuk  memperkuat  bahan  basis gigitiruan RAPP.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris  dengan  desain post  test  only  control group .
Pembuatan  ekstrak  buah  lerak  dengan  cara  buah lerak  dicuci,  dipotong,  dibuang  bijinya,  ditimbang sebanyak  300  gram,  dikeringkan  sampai  dapat  di- remas rapuh (simplisia), dihaluskan dengan blender lalu diayak. Sebanyak 30  gram simplisia direndam dalam 300 ml etanol 70% selama 24 jam, dipindah- kan  ke  perkolator,  ditambahkan  etanol  70%  seba- nyak 200 ml dan dibiarkan menetes dengan kecepat- an ± 20 tetes/menit. Pelarut dan ekstraknya dipisah- kan  dengan rotavapor sehingga  diperoleh  ekstrak kental.  Pengenceran  10  mg  ekstrak  kental  dengan etanol  96%  sampai  volumenya  100  ml  sehingga diperoleh larutan ekstrak buah lerak 0,01%.
Selanjutnya, pembuatan sampel dengan cara  gips keras dan air dengan perbandingan 300 gram: 90 ml diaduk selama 15 detik, masukkan ke dalam kuvet yang  telah  diolesi  vaselin  di  atas vibrator .  Setelah mengeras  diolesi  vaselin,  kuvet  atas  disatukan  de- ngan kuvet bawah, isi adonan gips di atas vibrator. Setelah  mengeras,  kuvet  dibuka,  model  induk  di- angkat. Mold disiram dengan air panas sampai ber- sih. Setelah kering, permukaan gips keras pada ku- vet  bawah  dan  kuvet  atas  diolesi cold  mould  seal dan dibiarkan 20 menit.
Pengadukan  polimer  dan  monomer  dengan  per- bandingan 9 gr : 4,5 ml dalam pot porselen sampai mencapai dough stage , kemudian masukkan ke da- lam  mold  kuvet  bawah.  Plastic  selopan  diletakkan diantara kuvet atas dan bawah, kuvet ditutup dan di- tekan dengan pres hidrolik dengan tekanan 1000 psi. Kuvet dibuka dan kelebihan akrilik dipotong dengan lecron mass , lalu kuvet ditutup kembali. penekanan kedua dengan tekanan 2200 psi lalu baut dipasang. Selanjutnya  kuring  dengan  suhu  70 o C  selama  90 menit lalu  100 o C selama 30  menit.  Setelah itu di- biarkan  hingga  mencapai  suhu  kamar.  Sampel  di- keluarkan, kelebihan akrilik dibuang dengan bur fra- ser  dan  dihaluskan  dengan  kertas  pasir waterproof ukuran  1000  dan  diberi  nomor  pada  kedua  ujung- nya.  Sampel  direndam  dalam  akuades  selama  48 jam dan dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu sampel yang direndam dalam akuades selama 2 hari (A), se- lama  3  hari  (B),  selama  4  hari  (C),  selama  5  hari (D), selama 7 hari (E), sampel yang direndam dalam ekstrak buah lerak 0,01% selama 2 hari (F), selama
3 hari (G), selama 4 hari (H), selama 5 hari (I), se- lama 7 hari (J). pada hari ke 2 sampel direndam se- suai masing-masing kelompok. Setelah itu dibiarkan kering.
Pengukuran  kekuatan  impak  menggunakan Ams- lerotto Walpret Werke GMBH, Germany dengan ca- ra  sampel  diberi  tanda  pada  bagian  tengahnya,  di- letakkan pada posisi horizontal. Lengan pemukul di- kunci kemudian dilepaskan hingga membentur sam- pel hingga fraktur, catat nilai yang terlihat pada alat pengukur.
Cara perhitungan kekuatan impak dengan rumus:
Kekuatan impak
= E

## T x W
Keterangan:  E = energy (KJ), T = ketebalan sampel (m), W = lebar sampel (m)
Uji t, ANOVA satu arah dan LSD digunakan un- tuk  mengetahui  pengaruh  waktu  perendaman  basis gigitiruan  RAPP  dalam  larutan  ekstrak  buah  lerak 0,01% selama 2, 3, 4, 5 dan 7 hari terhadap kekuat- an impak.

## HASIL
Kekuatan impak basis gigitiruan RAPP setelah di- rendam dalam ekstrak buah lerak 0,01% lebih ren- dah daripada setelah direndam dalam akuades (Ta- bel 1).
Tabel 1.  Kekuatan  impak  basis  gigitiruan  resin  akrilik polimerisasi panas  yang direndam dalam  akua- des (kontrol) dan ekstrak buah lerak 0,01% se- lama  2  hari,  3  hari,  4  hari,  5  hari  dan  7  hari (KJ/m 2 ) No Sampel X ± SD 1 2 3 4 5 A 8,5* 8,5* 9,25 10 10,5** 9,35 ± 0,89 B 5,5* 6,5 6 9** 8,75 9,05 ± 0,65 C 8* 9,25 9,25 9 9,75** 8,05 ± 0,57 D 7,5 6 8,25 8,5** 5,25* 6,90 ± 0,52 E 8 7,5* 7,75 8 9 6,00 ± 0,40 F 5* 5,5 7 7,25** 6 7,15 ± 1,62 G 6,5 7,25 6,25* 7,5** 7 7,10 ± 1,42 H 4,75* 5 6,5** 6,5** 6,25 6,15 ± 0,96 I 5,5* 5,75 6 6,5** 6,25 5,80 ± 0,86 J 4* 4,5 4,5 5 6,5** 4,90 ± 0,96 Keterangan :    * = Nilai Terkecil ** = Nilai Terbesar
Hasil  uji  t  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang signifikan, yaitu kelompok A dan F, B dan G, C dan H, D dan I, E dan J (p <0,05)(Tabel 2).
Tabel 2.  Perbedaan kekuatan impak basis gigitiruan resin akrilik  polimerisasi  panas  pada  perendaman dalam  ekstrak  buah  lerak  0,01%  dan  kontrol pada masing-masing kelompok waktu
Larutan perendaman Lama perendaman n P A dan F 2 hari 5 0,036* B dan G 3 hari 5 0,034* C dan H 4 hari 5 0,005* D dan I 5 hari 5 0,046* E dan J 7 hari 5 0,046*
Keterangan : *= Signifikan
Hasil uji ANOVA satu arah menunjukkan adanya pengaruh  yang  signifikan  waktu  perendaman  basis gigitiruan  RAPP  dalam  ekstrak  buah  lerak  0,01% selama 2, 3, 4, 5 dan 7 hari terhadap kekuatan impak (p< 0,05)(Tabel 3).
Tabel 3.  Pengaruh  waktu  perendaman  basis  gigitiruan resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam  ekstrak buah lerak 0,01% selama 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 7 hari terhadap kekuatan impak
Kelompok n X±SD (KJ/m 2 ) P F 5 7,15 ± 1,62 0,039* G 5 7,10 ± 1,42 H 5 6,15 ± 0,96 I 5 5,80 ± 0,86 J 5 4,90 ± 0,96
Keterangan: *= Signifikan
Hasil  uji  LSD  menunjukkan  adanya  perlakuan yang signifikan antar  kelompok,  yaitu  kelompok F dan J, G dan J (p < 0,05)(Tabel 4).
Tabel 4.  Perbedaan  pengaruh  waktu  perendaman  basis gigitiruan resin akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak  buah  lerak  0,01%  terhadap  kekuatan impak (KJ/m 2 )
Kelompok Mean difference Sig F G 0,05 0,948 H 1,00 0,203 I 1,35 0,091 J 2,25 0,008* G H 0,95 0,225 I 1,30 0,102 J 2,20 0,009* H I 0,35 0,650 J 1,25 0,115 I J 0,90 0,250 Keterangan : *= Signifikan
Edisi Cetak Dentika Dental Journal, Juli 2015 (ISSN: 1693-671X)

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya ke- kuatan impak bervariasi pada setiap sampel, hal ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  mempe- ngaruhi proses pembuatan RAPP seperti teknik pe- ngadukan, porositas, kandungan monomer sisa. Po- rositas internal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dapat menurunkan kekuatan RAPP. 14 Nilai  rerata  dan  SD  kelompok  A  adalah  9,35  ± 0,89 KJ/m 2 . Rerata dan SD kelompok B adalah 9,05 ±  0,65  KJ/m 2 .  Rerata  dan  SD  kelompok  C  adalah 8,05 ± 0,57 KJ/m 2 . Rerata dan SD kelompok D ada- lah 6,90 ± 0,52 KJ/m 2 . Rerata dan SD kelompok E adalah 6,00 ± 0,40 KJ/m 2 . Rerata dan SD kelompok F adalah 7,15 ± 1,62 KJ/m 2 . Rerata dan SD kelom- pok  G  adalah  7,10  ±  1,42  KJ/m 2 .  Rerata  dan  SD kelompok H adalah 6,15 ± 0,96 KJ/m 2 . Rerata dan SD  kelompok  I  adalah  5,80  ±  0,86  KJ/m 2 .  Rerata dan SD kelompok J adalah 4,90 ± 0,96 KJ/m 2 . Pe- nelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama wak- tu  perendaman  RAPP,  semakin  menurunkan  ke- kuatan  impak.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Anusavice 9 bahwa penurunan kekuatan impak resin akrilik  disebabkan  oleh  penyerapan  zat  cair  secara difusi oleh RAPP. Molekul zat cair mengakibatkan ikatan polimer terpisah sehingga mempengaruhi ke- kuatan rantai polimer dan molekul air juga berperan sebagai plasticizer sehingga menyebabkan penurun- an  kekuatan  impak  dan  semakin  lama  waktu  pe- rendaman, maka zat cair yang berdifusi ke dalam re- sin semakin banyak dan menyebabkan kekuatan im- pak semakin menurun. 9 Nilai kekuatan impak pada kelompok F, G, H, I, J lebih rendah daripada kelom- pok A, B, C, D, E.(Tabel 1) Hal ini disebabkan ka- rena  adanya  senyawa  flavonoid  dalam  buah  lerak. Soebagio 15 menyatakan bahwa semakin lama waktu kontak resin akrilik dengan flavonoid, akan semakin menurunkan kekuatan impak resin akrilik tersebut. 15 Hasil uji t pada Tabel 2 menunjukkan adanya per- bedaan  yang  signifikan,  yaitu  kelompok  A  dan  F dengan nilai p= 0,036 (p < 0,05), kelompok B dan G dengan nilai p= 0,034 (p < 0,05), kelompok C dan H dengan nilai p= 0,005 (p < 0,05), kelompok D dan I dengan nilai p= 0,046 (p < 0,05), kelompok E dan J dengan nilai p= 0,046 (p < 0,05). Hasil penelitian ini sama  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Astuty 16 yang melakukan perendaman RAPP dalam larutan cuka apel yang mengandung flavonoid (poli- fenol)  menunjukkan  adanya  penurunan  kekerasan permukaan RAPP. 16 Hal tersebut disebabkan karena adanya senyawa flavonoid (polifenol) dalam ekstrak buah lerak. Resin akrilik bila berkontak dengan fe- nol akan menyebabkan kerusakan secara kimia pada permukaan  resin  akrilik  dengan  cara  difusi,  lalu
timbul  kekasaran  pada  permukaan  resin  akrilik sehingga  menyebabkan  retak  ( crazing )  dan  penu- runan kekuatan impak serta kekerasan. Bila kekeras- an resin akrilik menurun, maka kekuatan impak juga akan  menurun. 13 Polifenol  jika  berkontak  dengan lempeng akrilik akan bereaksi dengan ester dari po- limetil metakrilat dalam lempeng resin akrilik. Ikat- an rantai polimer dari resin akrilik menjadi tergang- gu sehingga mengakibatkan sifat fisis lempeng akri- lik semakin melemah karena senyawa tersebut akan masuk ke dalam permukaan resin akrilik dan meng- akibatkan  permukaannya  menjadi  lunak  sehingga sebagian  resin  akrilik  larut,  yang  apabila  ini  terus- menerus  terjadi  akan  membentuk  pori-pori  pada permukaan resin akrilik dan dapat menurunkan ke- kuatan  impak. 9-10,15 Sedangkan  pada  akuades  tidak mengandung  zat  yang dapat  berinteraksi  secara  ki- miawi  dengan  RAPP,  sehingga  terdapat perbedaan signifikan pada perendaman dalam akuades dan eks- trak buah lerak 0,01%. 9
Hasil  uji  ANOVA  satu  arah  pada  Tabel  3  me- nunjukkan adanya pengaruh waktu perendaman ba- sis gigitiruan RAPP dalam ekstrak buah lerak 0,01% selama 2, 3, 4, 5 dan 7 hari terhadap kekuatan impak dengan nilai signifikansi p= 0,039 (p< 0,05). Hasil penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Handayani dkk.  yang  melakukan perendaman RAPP dalam larutan cabai rawit yang mengandung flavonoid (polifenol) selama 1, 6 dan 18 hari. Hasil penelitian  menunjukkan  lama  perendaman  RAPP dalam larutan cabai rawit berpengaruh secara signi- fikan  terhadap  kekuatan  impak  terutama  pada  per- lakuan lama perendaman selama 18 hari. Nilai rerata terkecil  yang  didapatkan  dari  peneltian  tersebut yaitu  sebesar  7,17  KJ/m 2 pada  perendaman  dalam larutan cabai rawit selama 18 hari. 13 Hasil yang di- peroleh pada penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susilaningtyas  dkk. yang melakukan perendaman RAPP dalam ekstrak rosela 30%  yang mengandung flavonoid (polifenol) selama 48 dan 96 menit. Hasil penelitian menunjuk- kan  lama  perendaman  RAPP  dalam  ekstrak  rosela 30% berpengaruh terhadap penurunan kekuatan im- pak. Rerata kekuatan impak RAPP pada waktu pe- rendaman 96 menit adalah 6,10 KJ/m 2 . 15
Adanya perlakuan yang signifikan disebabkan ka- rena adanya senyawa flavonoid (polifenol) yang ter- kandung dalam ekstrak buah lerak. Polifenol dapat bereaksi dengan resin akrilik. Polifenol jika berkon- tak  dengan  lempeng  akrilik  akan  bereaksi  dengan ester dari polimetil metakrilat dalam lempeng resin akrilik. Ikatan rantai polimer dari resin akrilik men- jadi  terganggu  sehingga  mengakibatkan  sifat  fisis lempeng akrilik semakin melemah karena senyawa tersebut akan masuk ke dalam permukaan resin akri-
lik  dan  mengakibatkan  permukaannya  menjadi  lu- nak sehingga sebagian resin akrilik larut, yang apa- bila ini terus-menerus terjadi akan membentuk pori- pori  pada  permukaan  resin  akrilik  dan  dapat  me- nurunkan  kekuatan  impak. 9-10,15 Resin  akrilik  bila berkontak  dengan  fenol  akan  menyebabkan  ke- rusakan secara  kimia pada permukaan resin akrilik dengan cara difusi, lalu timbul kekasaran pada per- mukaan  resin  akrilik  sehingga  menyebabkan  retak ( crazing )  dan  penurunan  kekuatan  impak  serta  ke- kerasan. Bila kekerasan resin akrilik menurun, maka kekuatan impak juga akan menurun. 13 Nilai rerata kelompok J adalah 4,90 ± 0,96 KJ/m 2 . Nilai ini lebih kecil dari nilai rerata hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Handayani  dkk.  pada  peren- daman selama 18 hari, yaitu sebesar 7,17 KJ/m 2 . Ni- lai rerata kelompok I adalah 5,80 ± 0,86 KJ/m 2 . Ni- lai  ini  lebih  besar  dari  nilai  rerata  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Diansari dkk. pada perendaman selama 5 hari, yaitu sebesar 4,87 ± 0,145 KJ/m 2 . Hal ini  mungkin  disebabkan  karena  perbedaan  konsen- trasi  flavonoid  (polifenol)  yang  terdapat  pada  eks- trak buah lerak 0,01%, larutan cabai rawit dan kopi Aceh Ulee Kareng. Semakin tinggi konsentrasi fla- vonoid  (polifenol)  semakin  menurunkan  kekuatan impaknya.  Shen  menyatakan  bahwa  fenol  dengan konsentrasi 5% bila berkontak dengan resin akrilik akan  merusak  permukaan  resin  akrilik.  Dari  hasil tersebut  maka  ada  kemungkinan  kandungan  fenol dalam  larutan  cabai  rawit  dan  ekstrak  rosela  lebih kecil dari ekstrak buah lerak 0,01%. Selain itu juga mungkin  karena  luas  permukaan  sebagai  daerah berdifusi  yang  lebih  kecil  pada  sampel  penelitian yang  dilakukan  Handayani  dkk.  dan  Diansari  dkk. dibandingkan sampel penelitian ini.
Hasil uji LSD pada Tabel 4 menunjukkan adanya perlakuan yang signifikan antar beberapa kelompok, yaitu kelompok F dan J dengan nilai p= 0,008 (p < 0,05), kelompok G dan J dengan nilai p= 0,009 (p < 0,05).  Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  hasil  pe- nelitian  yang  dilakukan  Susilaningtyas  dkk.  yang melakukan perendaman RAPP dalam ekstrak rosela 30%  yang  mengandung  flavonoid  (polifenol)  se- lama 48 dan 96 menit yaitu ada perbedaan pengaruh yang signifikan perendaman ekstrak rosela 30% ter- hadap penurunan kekuatan impak dengan nilai p = 0,002  (p<  0,05).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Soebagio 15 yang menyebutkan bahwa semakin lama waktu kontak antara resin akrilik dengan flavonoid akan  semakin  menurunkan  kekuatan  impak  resin akrilik tersebut. 15
Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh waktu pe- rendaman basis gigitiruan RAPP dalam ekstrak buah lerak  0,01%  selama  2,  3,  4,  5  dan  7  hari  terhadap kekuatan  impak. Semakin lama waktu perendaman,
semakin menurun kekuat-an impak RAPP.

## Daftar Pustaka
1. Carr  A  B,  Browan D T.  McCracken’s  Removable Partial  Prosthodontics.12 th ed.  Elsevier:  Canada, 2011: 2, 107-8.
2. Rathee M, Hooda A, Ghalaut P. Denture hygiene in geriatric  persons.  http://ispub.com/IJGG/6/1/12364 #. 5 September 2013.
3. Widyanto,  Felicia  LI.  Pengaruh  sinamat  aldehid minyak kayu manis terhadap kekuatan impak resin akrilik. Jurnal of Prosthodontics 2010; 1(2): 14-8.
4. Effendi  C,  Hapsari  DN,  Putriyanti  AR.  Pengaruh waktu  perendaman  resin  akrilik  heat  cured  dalam larutan  natrium  bikarbonat  5%  terhadap  kekuatan impak. Majalah Kesehatan FK UB 2012: 1-7.
5. Udarno L, Balittri. Lerak (Sapindus rarak) tanaman industri  pengganti  sabun.  Warta  Penelitian  dan Pengembangan Tanaman Industri 2009; 15(2): 7-8.
6. Fitrawati  J.  Efek  antifungal  berbagai  sediaan  dari buah  lerak  terhadap  candida  albicans.  Skripsi. Medan. FKG USU, 2007: 41-3.
7. Aminah SN, Sigit SH, Partosoedjono SS, Rarak D, Metel E. Prostata Sebagai Larvasida Aedes Aegypti. Penelitian  PPEK,  Badan  Penelitian  dan  Pengem- bangan Kesehatan, Departemen Ke-sehatan RI, Ja- karta. 2010. Cermin Dunia Ke-dokteran. 1-4.
8. Namira U. Pengaruh bahan pembersih klorhek-sidin dan  ekstrak  buah  lerak  terhadap  jumlah  candida albicans pada perendaman resin akrilik polimerisasi panas. Skripsi. Medan. FKG USU, 2013: 18-9, 25- 8, 58.
9. Handajani  S,  Fitriani  D, Tarida M.  Pengaruh  lama perendaman resin akrilik heat cured dalam jus buah kiwi  (actinida  deliciosa)  terhadap  kekuatan  impak. Majalah Kesehatan FK UB 2013: 28-34.
10. Sari PV. Pengaruh lama perendaman lempeng resin akrilik  heat-cured  dalam  larutan  propolis  terhadap kekuatan  impak.  Journal  of  Prosthodontics  2010; 1(1): 12-7.
11. Setyohadi R, Wulan KA, Rindy SD. Pengaruh kon- sentrasi  larutan  serbuk  siwak  (salvador  persica) sebagai  larutan  pembersih  pada  perendaman  lem- peng  resin  akrilik  heat  cured  terhadap  kekuatan impak. Majalah Kesehatan FK UB 2013: 20-7.
12. Faot  F,  Panza  LHV,  Garcia  RCMR,  et  al.  Impact and  flexural  strength,  and  fracture  morphology  of acrylic  resins  with  impact  modifiers.  The  Open Dentistry Journal 2009; 3(1): 137-143.
13. Handayani S, Wulan KA, Sari DF. Pengaruh lama perendaman  resin  akrilik  heat  cured  dalam  larutan cabai rawit terhadap kekuatan  impak. Majalah  Ke- sehatan FK UB 2013: 28-34.
14. Nirwana I. Kekuatan transversal resin akrilik hybrid setelah  penambahan glass  fiber dengan  metode berbeda. Majalah Kedokteran  Gigi  (Dent J.) 2005; 38(1): 18.
15. Susilaningtyas  W, Faidah,  Hutapea  ZFRD. Penga- ruh lama perendaman resin akrilik heat cured dalam
ekstrak  rosela  (hibiscus  sabdariffa)  terhadap  pe- nurunan   kekuatan  impak. Majalah  Kesehatan  FK UB 2013: 15-20.
16. Astuty HTI. Perubahan kekerasan resin akrilik heat- cured setelah perendaman dalam larutan cuka ape l. Skripsi.  Medan:  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Uni- versitas Sumatera Utara, 2010: 12-3, 31-9.
Edisi Cetak Dentika Dental Journal, Juli 2015 (ISSN: 1693-671X)